4 



G. Boreliiis 



führlichen Untersuchungen von Matthiesen '. Die Gesetzmässigkeiten können kurz 

 folgenderinassen zusammengefasst werden. 



1) Für Legierungen, die aus einem Gemenge von Kristallen der beiden Kom- 

 ponenten ioestelien (z. B. Sn Cd, Zn Pb u. a.), ändert sich das spec. Leitvermögen 

 angenäliert linear mit der Konzentration und zwar am Besten in einem Volumeu- 

 prozentdiagramme. Die Legierungen haben dabei normale Temperaturkoeffizienten 

 des elektrischen Widerstandes (etwa 0,04). 



2) Wenn die beiden Metalle eine ununterbrochene Reihe von Mischkristallen 

 bilden, liegt die Leitfähigkeitskurve immer weit unterhalb der die Komponenten 

 verbindenden geraden Linie und ähnelt sehr einer »Kettenlinie». Umgekehrt ist 

 der spez. Widerstand viel grösser als der linear berechnete. Der Zusatzwiderstand 

 ist dabei von der Temperatur merklich unabhängig. 



3) Legierungen mit beschränkter Mischbahrkeit geben Konzentrationskurven, 

 die aus ehier Miscliung der beiden genannten Typen zusammengesetzt sind. 



4) Die Metallverbindungen haben Leitfähigkeiten, die sich aus denen ihrer 

 Komponenten nicht berechnen lassen. Die Temperaturkoefficienten des Widerstandes 

 sind normal. Zwischen den Verbindungen und ihren Komponenten gehen die Leit 

 fähigkeitskurven je nach der Lösligkeit wie in 1) oder in 2) angeführt ist. 



Für die Wärmeleitfähigkeit gehen die Konzentrationskurven ähnlich wie für 

 die elektrische. Dies ist besonders von Schulze ^ nachgewiesen. Von der Tem- 

 peraturabhängigkeit des Wärmeleitvermögens bei Legierungen wissen wir noch wenig. 



Wir kommen dann zur Frage von den Formen der Konzentrationskurven der 

 Thermokraft bei den Legierungen. Es wird, teils im Gegensatz zu der allgemein 

 verbreiteten Ansicht über diese Sache, meine Aufgabe sein zu zeigen, dass die Ver- 

 hältnisse hier wesentlich anders liegen als bei den elektrischen und thermischen 

 Leitvermögen, und dass die thermoelektrischen Erscheinungen dadurch auch weitere 

 Möglichkeiten für die Analyse der Legierungen erbieten als jene. 



Ich gebe zuerst eine Zusammenstellung von experimentellen Untersuchungen 

 über Thermoelektrizität bei Legierungen, auf die bei der folgenden Diskussion durch 

 enigeklammerte Ziffern hingewiesen werden wird. Um unnötige Breite der Dar- 

 stellung zu vermeiden, werden dabei ausgeschlossen: ältere Untersuchungen, die 

 nur die Einordnung der Legierungen in thermoelektrische Ketten zur Zweck hatten ; 

 Untersuchungen über Legierungen, deren kvantitative Zusammensetzung nicht 

 angegeben ist; Untersuchungen einzelner Thermopaare zwecks Temperaturmessung; 

 und im allgemeinen LTntersucliungen einer einzigen Legierung zweier Metalle, be- 

 sonders wenn ausführlichere Messungen an derselben Legierungsreihe von anderer 

 Seite ausgeführt sind. Die Zahl und Art der Legierungen werden angegeben sowie 

 das Temperaturbereich in dem die Thermokraft bestimmt ist. In einigen Fällen 

 habe ich nur durch Referate unvollständige Angaben erhalten können. 



• Matthiesen, Pogg. Ann. 103, p. 428, 1858; 110, p. 190, 222, 1860. 



^ F. A. Schulze, Ann. d. Phys. (4) 9, p. 555, 1902 und Phys. Zeitschr. 12, p. 1028, 1911. 



